408 



Die Dichtenbestimmung erfolgte bei 15 C, und es ergibt 

 sich aus dem mittleren absoluten Gewichte der verwendeten 

 Legirung von 200524 Gramm und dem Gewichte derselben im 

 Wasser von 17-8910 Gramm, die Dichte von ShtPö^ zu 9-2773. 

 Setzt man hingegen Wasser von der grössten Dichte, also nach 

 II allström bei 4°''l C gleich Eins, während für die Volums- 

 änderung der Legirung keine Correction angebracht wird, da 

 ihr Ausdehnungs - Coefficient unbekannt ist, so erhält man als 

 Dichte der Legirung die Zahl 9-2699. 



Bei der Bestimmung des Schmelzpunctes und Erstarrungs- 

 punctes wurden dieselben Thermometer und dasselbe Verfah- 

 ren benutzt wie bei Sn^ Pb^. Beobachtet wurden als : 



Schmelzpuncte. 



Eingeianchtes Thermometer: Das zweite Thermometer zeigt : 



179-»0C 1090C 



1820 112 5 



1810 1100 



183-0 1080 



181.0 110.0 



Daher ist der Schmelzpunct der Legirung im Mittel 

 181-»2C. 



Erstarrungspuncte. 



Eingeianchtes Thermometer : Das z-weite Thermometer zeigt : 



178^00 920C 



178 915 



178-2 92-2 



1780 92-5 



1781 91-3 

 1780 920 



Der mittlere Erstarrungspunct ist also ITS^C 

 Die Erstarrungspuncte konnten besonders scharf bestimmt 

 Werden ; dabei bleibt das Thermometer lange Zeit stationär, 

 steigt dann jedesmal bis zu 179^* hinauf und sinkt dann ziemlich 

 tasch, bis bei 177" die glänzende Oberfläche der Legirung 

 schnell matt wird. Es scheint daher als ob auch der eigentliche 

 Schmelzpunct von Sn^ Pb^ bei 179" liegen würde und dass 

 das Thermometer denselben nur um etwas zu hoch angibt, weil 

 die Oberfläche des Metallgemisches wegen der Abkühlung von 



